über die ■ , -■. 



Veränderungen welche die Festigkeit des Eisens 

 durch gei'inge Beimischungen erleidet. ' '-^ 



Von ' ' 



H'-°- KARSTEN. 



^'fc*WW'WfcV*/\A^'\ 



[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 7. December 1826.] 



Di 



'ic Festigkeit, welche sich nach den Richtungen der Kräfte, die den Zu- 

 sammenhang der Masse aufzuheben streben, bakl als Dehnl)arkeit, bald als 

 Geschmeidigkeit, bald als Biegsamkeit (im Gegensatz der Zerbrechlichkeit) 

 zu erkennen giebt, ist bei einem und demselben JMetall sehr verschieden. 

 Es hat noch nicht geUngen wollen, die Gröfse der Festigkeit der Metalle 

 diu-ch absolute Zahlen genau zu bestimmen. Die Gränzen der gröfsten und 

 der geringsten Festigkeit, so weit sie bisher durch unmittelbare Versuche 

 ausgemittelt worden sind, liegen bei den verschiedenen Metallen sehr un- 

 gleich von einander entfernt. Bei dem Golde z. B. fmden sie sich zwischen 

 den Zahlen 25 imd 34 ; bei dem Silber zwischen den Zahlen 38 und 66 ; bei 

 dem Kupfer zwischen 30 und 65 und bei dem Eisen sogar zwischen den Zah- 

 len 10 imd 150. 



So grofse Abweichungen können nicht in der Mangelhaftigkeit der 

 Vorrichtimgen, durch welche die Gröfse der Festigkeit ausgemittelt wird, 

 ihren Grund haben. Sie müssen eine Folge der verschicdenai-tigen Beschaf- 

 fenheit des Metalles selbst sein. Zwar lehrt die Erfahrung, dafs auch die 

 vei-schicdenen Umstände, unter welchen ein und dassellje Metall geschmol- 

 zen, gegossen, abgekühlt, oder durch Schmieden imd Zusammenpressen 

 mehr verdichtet wird, einen sehr wesentlichen Einflufs auf die Festigkeit 

 äufsere ; allein die Differenzen werden doch nur alsdann bedeutend ausfal- 

 len, wenn mit jener Behandlung des Metalles zugleich eine Verändeiamg des 



